## Original Article
Journal of Science and Applicative Technology vol. 4 (2), 2020, pp. 103-109 | 103
e-ISSN: 2581-0545 - https://journal.itera.ac.id/index.php/jsat/
Copyright © 2020 Journal of Science and Applicative Technology. Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence . Any  further distribution of this work must maintain attribution to  the author(s) and the  title of the work, journal citation and DOI. Published under licence by Journal of Science and Aplicative Technology  (JSAT).
Received 7th December 2020 Accepted 18th December 2020 Published 20th December 2020
DOI: 10.35472/jsat.v4i2.365

## Studi Ekstraksi Bijih Emas Asal Pesawaran dengan Metode Pelindian Agitasi dalam Larutan Sianida
La Ode Arham *a , Fika Rofiek Mufakhir b ,  Hendra Saputra c
a Program Studi Teknik Pertambangan, Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia 35365
b Balai Penelitian Teknologi Mineral-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
c Program Studi Teknik Geologi, Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia 35365 * Corresponding E-mail: laode.arham@ta.itera.ac.id
Abstract : Research on the extraction of gold ore from Pesawaran, , Lampung, Indonesia, was carried out using the agitation leaching method in cyanide solution. This study aimed to obtain information on the use of conventional cyanidation methods for extracting gold from the  Pesawaran gold ore. The  ore  preparation  was carried  out in the form of crushing,  grinding and sieving to obtain samples with fraction sizes of  -60 + 100  mesh,  -100 +150 mesh,  -150  + 200 mesh and  -200 mesh.  The ore characterization was performed using XRD, XRF, SEM-EDX, and wet chemical analysis. The XRD analysis showed that the main mineral phases were silica, hematite, aluminium hydroxide and orthoclase. The major constituents of the ore were Si (53,628%), Fe (15,996%), K (19,744%) and Al (8,045%). The Au content was determined by wet chemical analysis and was found to be 9.67 ppm.  The  experimental  results  show  that  the  highest  percentage  of  gold  extraction  of  83.33%  was  obtained  using  sodium cyanide at a concentration of 1000 ppm, a percent solids of 40% and a grain size of 200 mesh. Higher gold extraction was not achieved despite the use of a high cyanide concentration was probably because the remaining gold was not properly liberated. The results of SEM-EDX analysis showed that the gold grain size was <20 µm, while the grinding was performed only to a sieve size of -200 mesh (74 µm).
Keywords: cyanidation, gold ore, leaching, Pesawaran
Abstrak: Telah dilakukan penelitian ekstraksi bijih emas asal Pesawaran, Lampung, Indonesia, menggunakan metode pelindian agitasi dalam larutan sianida. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi penggunaan metode sianidasi konvensional untuk  mengekstraksi  emas  dari  bijih  emas  asal  Pesawaran.  Preparasi  yang  dilakukan  berupa  peremukan,  penggerusan  dan pengayakan sehingga diperoleh bijih emas dengan ukuran fraksi -60 + 100 mesh, -100 +150 mesh, -150 + 200 mesh dan -200 mesh. Karakterisasi bijih dilakukan melalui analisa XRD, XRF, SEM-EDX, dan analisa kimia basah. Hasil analisa XRD menunjukkan fasa mineral utama dalam bijih adalah silika, hematit, aluminium hidroksida dan orthoclase. Kandungan unsur utamanya adalah Si  (53,628%),  Fe  (15,996%),  K  (19,744  %)  dan  Al  (8,045%).  Kadar  Au  dalam  bijih  ditentukan  dengan  analisa  kimia  basah  dan kadarnya ditemukan sebesar 9.67 ppm. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persen ekstraksi emas tertinggi sebesar 83,33% diperoleh  pada  percobaan  dengan  konsentrasi  sodium  sianida  sebesar  1000  ppm,  persen  padatan  sebesar  40%  dan  ukuran butiran lolos 200 mesh. Persen ekstrasi  yang lebih tinggi  tidak dapat diperoleh meskipun dengan menggunakan konsentrasi sianida yang tinggi mungkin dikarenakan emas yang tersisa tidak terliberasi dengan baik. Hasil analisa SEM-EDX menunjukkan bahwa butiran emas lebih kecil dari 20 µm , sedangkan penggerusan hanya dilakukan hingga ukuran ayak -200 mesh (74 µm).
Kata Kunci : bijih emas, pelindian, Pesawaran, sianida

## Pendahuluan
Ekstraksi  logam  mulia  dari  bijih  emas  menggunakan pelarut  sianida  adalah  proses    yang  paling  umum digunakan. Beberapa keuntungan menggunakan pelarut ini  diantaranya  adalah  persen  ekstraksi  yang  tinggi, kemudahan  dalam  pengontrolan,  investasinya  murah
dan  instalasi  yang  mudah  serta  prosesnya  yang  sudah terbukti  efektif [1-2] .  Adapun kekurangan  pelarut sianida  ini  adalah  kinetika  reaksi  yang  lambat  dan potensi  masalah  lingkungan  yang  ditimbulkan [3-7] . Sampai  saat  ini,  telah  banyak  dilakukan  riset  untuk
Open Access
e-ISSN: 2581-0545
Studi Ekstraksi Bijih Emas Asal Pesawaran dengan Metode Pelindian Agitasi dalam Larutan Sianida
mengganti  pelarut  sianida  ini,  diantaranya  dengan thiosulfat [8-10] , iodin [11-12] , klorin [13] , tiosianat [14] dan  alkalin  glisin [15] .  Namun  demikian,  pelarut pengganti sianida belum banyak yang diterapkan dalam skala industri, karena nilai kefektifan dan keekonomisan yang belum memadai.
Penggunaan  sianida  untuk  ekstraksi  bijih  emas  tipe oksida  cenderung  lebih  efektif  dibandingkan  dengan bijih  sulfida.  Kandungan  senyawa  sulfida  didalam  bijih emas  cenderung  meningkatkan  sifat  refraktori  bijih emas.  Keberadaan  mineral  emas  yang  terjebak  dalam mineral  sulfida,  menyebabkan  mineral  tersebut  sulit untuk terlarut sehingga mempengaruhi persen ekstraksi emas [16] .
Proses ekstraksi bijih  emas secara hidrometalurgi  lebih umum dikenal dengan sebutan proses pelindian. Secara umum  proses  pelindian  bijih  emas  diklasifikasikan menjadi  3  jenis,  yaitu  pelindian  agitasi  pada  tekanan atmosfir,  pelindian  pada  tekanan  tinggi  dan  pelindian tumpukan. Pemilihan metode pelindian sangat ditentukan  oleh  karakteristik  bijih  emas.  Karakterisasi bijh  emas  yang  baik  akan  menentukan  pemilihan metode  pengolahan  yang  tepat,  yang  akhirnya  akan menentukan  efektivitas  proses  pelindian  bijih  emas tersebut.
Pada  penelitian  ini,  dilakukan  metode  pelindian  bijih emas  secara agitasi pada tekanan atmosfir . Metode ini adalah  metode yang paling sering digunakan diindustri pengolahan bijih emas. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakterisitik bijih yang memiliki kadar emas yang cukup tinggi dan merupakan bijih emas tipe oksida.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh konsentrasi sianida, ukuran butiran dan persen padatan terhadap  persen  ektraksi  emas.  Penelitian  ini  adalah penelitian  dasar  yang  sedang  dikembangkan  untuk menemukan  metode pengolahan bijih emas yang baik, yang sesuai dengan karakteristik bijih emas yang ada di Sumatera.

## Metode
Penelitian ini dilakukan di laboratorium Balai Penelitian Teknologi  Mineral – Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia  (BPTM-LIPI).    Bahan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  diantaranya  adalah  bijih  emas  asal Pesawaran, Lampung, Indonesia, yang diperoleh dari PT. Lampung  Kencana  Cikantor,  pellet  sodium  hidroksida (NaOH)  (99,99  %  Merck),  asam  sulfat  (H 2 SO 4 )  (98%, Merck), larutan Ag Standar 1000  ppm (Merck),  sodium sianida  (NaCN)  (99,99%,  Merck),  hidrogen  peroksida
(H 2 O 2 ) (30%, merck) indikator 4-
(diphenylamino)benzaldehyde,  kertas  saring  whatman 42 (Millipore) dan akuades.
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  antara  lain jaw crusher ; riffle pplitter ; ball mill , shieve shaker, magnetic stirrer, hot plate type IKA RCT basic, neraca analitik, pH meter  Hanna  HI  8424, inductively  coupled  plasma – Optical  Emission  Spectrometry (ICP-OES,  agilent  5100), X-ray  fluorescence  (XRF,  PANanalytical  Epsilon  3  XLE dengan  anoda  Rh  anode  dan  detektor  Si-drif),  X-ray diffraction  (XRD, PANanalytical  X’Pert3  Powder )  dan scanning electron microscope (SEM) tipe phenom proX dengan  katoda  CeB6 . Tahapan  penelitian  meliputi preparasi  bijih  emas,  pelarutan  bijih  menggunakan pelarut  sianida  dan  penentuan  kandungan  emas terekstraksi menggunakan ICP-OES sebagaimana dijelaskan dibawah ini.
1. Preparasi bijih emas:
Sebanyak 20 kg bijih emas dimasukkan kedalam alat jaw crusher untuk  mengecilkan  ukuran  bijih  emas.  Sampel bijih  emas  yang  telah  dikecilkan  ukurannya  diperoleh dengan menggunakan sample splitter . Sampel bijih emas sebanyak 1 kg dipersiapkan untuk analisa XRF, XRD dan ICP  OES.  Sampel  yang  tersisa  kemudian  dimasukkan kedalam ball  mill untuk  menghaluskan  ukuran  bijih emas.  Bijih  yang  telah  berukuran  halus  diayak menggunakan sieve  shaker untuk  membagi  bijih  emas kedalam beberapa fraksi ukuran yaitu ukuran -60 + 100 mesh,  -100  +  150  mesh,  -150  +  200  mesh,  dan  -200 mesh.
2. Pelindian bijih emas:
a. Pelindian  bijih  emas  dengan  variasi  konsentrasi sianida
Sebanyak  100  gram  sampel  bijih  emas  yang  sudah digerus, dimasukkan kedalam gelas kimia berkapasitas 1 liter.  Sebanyak  400  ml  larutan  NaCN  ditambahkan kedalam gelas kimia, lalu pH larutan diatur agar berada pada  rentang  10-10,5  menggunakan  larutan  NaOH  1M dan H 2 SO 4 n1M. Kadar oksigen terlarut (DO) juga diatur pada rentang 8-10 ppm menggunakanH 2 O 2 . Selanjutnya dilakukan  proses  pelindian  secara  agitasi  dengan menggunakan  pengaduk  magnetik  pada  suhu  kamar, dengan kecepatan pengadukan sebesar 400 rpm selama 10 jam. Pengambilan sampel dilakukan pada 0,5, 1, 2, 4, 6, 8 dan 10 jam untuk mengukur persen ekstraksi emas yang telah terlarut.
Pengecekan  konsentrasi  sianida,  pH,  dan  DO  dilakukan pada setiap sampel yang diambil. Bila terjadi perubahan
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology
J. Sci. Appl. Tech. vol. 4 (2), 2020, pp. 103-109 | 105 Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
konsentrasi  sianida,  pH  dan  DO,  maka  dilakukan pengkondisian  kembali  dengan  menambahkan  NaCN, H 2 SO 4 atau  NaOH,  dan  H 2 O 2 .  Pada  eksperimen  ini, dilakukan pelindian dengan konsentrasi NaCN bervariasi, yaitu 300, 500, 750 dan 1000 ppm, sementara persen padatan yang digunakan adalah 20 % dan ukuran butiran yang digunakan adalah -100 + 150 mesh.
b. Pelindian bijih emas dengan variasi ukuran butiran
Prosedur  eksperimen  pelindian  bijih  emas  dengan variasi  ukuran  butiran  serupa  dengan  prosedur eksperimen  pelindian  bijih  emas  dengan  variasi konsentrasi sianida, namun dengan konsentrasi sianida yang  konstan.  Konsentrasi  sianida  yang  optimum  pada percobaan sebelumnya, akan dipakai pada percobaan ini untuk  mengetahui  pengaruh  variasi  ukuran  butiran terhadap  persen  ekstraksi  emas.  Pada  eksperimen  ini, dilakukan pelindian dengan variasi ukuran butiran bijih emas yaitu -60 +100 mesh, -100 +150 mesh, -150 +200 mesh dan -200 mesh.
c. Pelindian bijih emas dengan variasi persen padatan
Pada  eksperimen  ini  dilakukan  penelitian  untuk mengetahui pengaruh persen padatan terhadap persen ekstraksi emas. Persen padatan yang digunakan adalah 20,  30,  40  dan  50%.  Konsentrasi  sianida  dan  fraksi ukuran  butiran  yang  digunakan  merujuk  pada  kondisi optimum  pada  eksperimen  pelindian  dengan  variasi konsentrasi sianida dan pelindian dengan variasi ukuran butiran.  Prosedur  yang  digunakan  juga  sama  dengan prosedur  eksperimen  pelindian  bijih  emas  dengan variasi konsentrasi sianida.
d. Penentuan konsentrasi emas terlarut dan konsentrasi sianida tersisa
Untuk  menentukan  konsentrasi  emas  terlarut,  larutan hasil  pelindian  dianalisa  menggunakan  ICP-OES, sedangkan  untuk  menentukan  konsentrasi  sianida tersisa didalam larutan, dilakukan titrasi sampel larutan pelindian  terhadap  perak  nitrat  (AgNO 3 )  menggunakan indikator 4-(diphenylamino)benzaldehyde.

## Hasil dan Pembahasan
1. Karakterisasi Mineral
Karakterisasi  bijih  emas  asal  Pesawaran  dianalisis menggunakan  instrumen  XRD,  XRF,  ICP-OES  dan  SEM- EDX,  sehingga  diperoleh  data  yang  dapat  dijabarkan sebagai berikut:

## a. Karakterisasi menggunakan XRD
Karakterisasi  menggunakan  XRD  dilakukan  untuk mengetahui  mineral  apa  saja  yang  terdapat  di  dalam sampel.  Informasi  ini  penting  karena  mineral  yang berbeda  dapat  memberikan  respon  yang  berbeda terhadap efektivitas pelindian dengan pelarut sianida.
Hasil analisa XRD dapat dilihat pada Gambar 1 . Dari pola difraksi yang ditemukan, dapat diketahui jika bijih emas asal  Pesawaran  mengandung  beberapa  mineral  yaitu silika,  hematit,  orthoclase  dan  aluminium  hidroksida. Informasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  bijih  ini termasuk  bijih  emas  tipe  oksida  dan  tidak  ditemukan adanya mineral clay. Hal ini berbeda dengan tipikal bijih emas  asal  Tanggamus,  Lampung,  Indonesia,  yang merupakan biji emas tipe sulfida [17] . Karakterisitik bijih emas  asal  Pesawaran  ini,  berpeluang  menghasilkan persen ekstraksi yang tinggi bila diekstraksi menggunakan larutan sianida.
Gambar 1 . Hasil analisa XRD bijih emas asal Pesawaran
b. Karakterisasi menggunakan XRF dan ICP OES
Karakterisasi  menggunakan  XRF  dan  ICP-OES  dilakukan untuk mengetahui kandungan unsur dan konsentrasinya pada  bijih  emas  asal  Pesawaran.  Berdasarkan  analisa XRF,  diketahui  bahwa  bijih  emas  asal  pesawaran memiliki  kandungan  unsur  utama  berupa  silikon,  besi, aluminium dan kalium. Sementara unsur  lainnya dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 1 .
Pada analisa XRF, kandungan emas (Au) tidak terdeteksi, karena kadar emas yang rendah dibawah batas deteksi
e-ISSN: 2581-0545
Studi Ekstraksi Bijih Emas Asal Pesawaran dengan Metode Pelindian Agitasi dalam Larutan Sianida
alat  XRF  yang  digunakan.  Oleh  karena  itu  dilakukan metode  analisa  kimia  basah  untuk  menentukan  kadar emas pada bijih emas asal Pesawaran. Hasil analisis ICP- OES  menunjukkan,  kadar  emas  pada  bijih  emas  asal Pesawaran mencapai 9,67 ppm dan nilai ini cukup tinggi jika dibandingkan kadar emas dari bijih emas yang diolah oleh  PT.  Aneka  Tambang  Tbk  di  Pongkor,  Bogor, Indonsesia, yang hanya sekitar 5 ppm [18].
c. Karakterisasi menggunakan SEM-EDX
Untuk mengetahui ukuran partikel emas yang terdapat pada  bijih  emas  asal  Pesawaran,  dilakukan  analisa mengunakan  SEM-EDX.  Penampakan  bijih  emas  asal pesawaran  pada  perbesaran  1000x,  dapat  dilihat  pada Gambar 2 .

## Tabel 1 . Hasil Analisa XRF dan ICP OES
Berdasarkan Gambar  2 Terlihat  bahwa  morfologi  bijih emas  asal  Pesawaran  mengandung  mineral  yang berwarna  putih  mengkilap  yang  diduga  mengandung kadar  emas  yang  tinggi.  Untuk  menguatkan  dugaan, dilakukan analisa unsur pada beberapa titik yang terlihat berbeda pada bagian bijih emas tersebut.
Gambar 2. Penampakan morfologi bijih emas Asal Pesawaran dibawah SEM  (kiri:  Penampakkan  dengan  perbesaran  10x,  Kanan: Titik yang dicurigai mengandung emas)
Hasil  analisa  SEM-EDX  pada Gambar  2 dan Gambar  3 menunjukkan  pada  titik  1,  yang  berpenampakan
mengkilap ternyata mengandung emas dan perak serta beberapa unsur lain. Emas juga terdapat pada titik 2 dan 4  yang  secara  penampakan  berwarna  abu-abu  dan kehitaman.  Namun  pada  titik  3  yang  juga  terlihat mengkilap,  justru  tidak  ditemukan  adanya  kandungan emas.  Nampak  bahwa  partikel  emas  tersedia  dalam ukuran yang sangat kecil serta tersebar diberbagai titik dengan kandungan senyawa yang berbeda-beda.
Diketahui pula, berdasarkan Gambar 2 , ukuran partikel emas pada sampel ini sangat kecil yaitu kurang dari 20 µm, serta berasosiasi dengan unsur-unsur lainnya yang kemungkinan  akan  menyebabkan  bijih  emas  ini  sulit terliberasi.  Perlu  dicatat  bahwa  penggerusan  yang dilakukan pada sampel bijih emas dalam studi ini, hanya sampai menghasilkan ukuran butiran lolos 200 mesh (74 µm).
Gambar 3. Hasil analisa SEM-EDX pada titik-titik yang telah ditentukan (Kode PSW HG1= titik 1; Kode PSW HG2= titik2; Kode PSW HG3 = titik 3 dan Kode PSW HG4 = titik 4)
Unsur Minor Kadar (ppm) Unsur Mayor Kadar (%) Au 9,67 Al 8,045 Cr 911,4 Si 53,628 Ni 339 P 0,664 Cu 106,7 K 19,744 Zn 307 Ti 0,517 Ga 27,5 Mn 0,165 As 117,6 Fe 15,996 V 34,6 Rb 0,13 Sr 721,8 Ag 0,448 Y 73,5 Ba 0,17 Zr 527,8 Mo 24,1 Sn 102,6 Te 206,9 Pb 667,3 Eu
692,4
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology
J. Sci. Appl. Tech. vol. 4 (2), 2020, pp. 103-109 | 107 Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
0 20 40 60 80 100 0 2 4 6 8 10 12 % Ekst raksi Waktu (jam) Variasi Konsentrasi Sianida 300 ppm 500 ppm 750 ppm 1000 ppm 0 20 40 60 80 100 0 2 4 6 8 10 12 Pers en E kt ra ksi Waktu (jam) Variasi Persen Padatan 20% 30% 40% 50% 0 20 40 60 80 100 0 2 4 6 8 10 12 Pers en E kstra ksi Waktu (jam) Variasi Ukuran Butiran -200 mesh -150+200 mesh -100+150mesh
-60+100 mesh
2. Pelindian
a. Pelindian dengan variasi konsentrasi sianida
Hasil eksperimen pelindian ini ( Gambar 4 ) menunjukkan bahwa persen ekstraksi emas meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi sianida. Dengan menggunakan persen padatan yang tetap yaitu 20% dan ukuran butiran yang  tetap  yaitu  -100  +  150mesh,  persen  ekstraksi optimum diperoleh pada penggunaan konsentrasi NaCN sebesar  1000  ppm.  Persen  ekstraksi  maksimum  yang diperoleh yaitu mencapai 81,25 %. Selain meningkatkan persen  ektraksi  emas,  peningkatan  konsentrasi  sianida juga akan meningkatkan laju reaksi pelindian bijih emas [ 18, 19 ].
Gambar  4. Hasil  Pelindian  dengan  variasi  konsentrasi sianida
b. Pelindian dengan variasi persen padatan
Berdasarkan  hasil  eksperimen  pelindian  dengan  variasi persen  padatan  yang  ditunjukkan  oleh Gambar  5 ., diketahui  bahwa  kenaikan  persen  padatan  dari  20 hingga 40% tidak begitu mempengaruhi persen ekstraksi bijih  emas.  Namun  ketika  persen  padatan  dinaikkan menjadi  50%,  terjadi  penurunan  persen  ekstraksi  yang signifikan  dan  hanya  mampu  mengekstraksi  emas sebesar  33,12  %.  Hal  ini  mungkin  disebabkan  oleh konsentrasi  bijih  emas  yang  tinggi  (>40%)  yang menyebabkan slurry menjadi  lebih  kental  sehingga pergerakan  partikel  menjadi  lebih  susah.  Ketika konsentrasi larutan cenderung terlalu pekat (konsentrasi  terlalu  tinggi),  maka  laju  reaksi  dikontrol oleh laju perpindahan massa [ 20, 21 ].
c. Pelindian dengan variasi ukuran butiran
Pada  eksperimen  variasi  ukuran  butiran  menunjukkan semakin  kecil  ukuran  partikel  maka  akan  menaikkan persen  ekstraksi  emas  ( Gambar  6 ).  Hal  ini  dikarenakan semakin  kecil  ukuran  partikel  menyebabkan  luas permukaan kontak partikel menjadi lebih besar.
Gambar  5. Hasil  pelindian  dengan  variasi  persen padatan
Gambar 6. Hasil pelindian dengan variasi ukuran butiran
Meskipun bijih emas asal Pesawaran ini merupakan bijih emas tipe oksida dan telah melalu proses penggerusan sehingga  lolos  saringan  200  mesh,  akan  tetapi  persen ekstraksi maksimum tidak mencapai angka diatas 90 %. Hal ini dapat disebabkan oleh ukuran partikel bijih emas
e-ISSN: 2581-0545
Studi Ekstraksi Bijih Emas Asal Pesawaran dengan Metode Pelindian Agitasi dalam Larutan Sianida
yang sangat halus sehingga tidak terliberasi dengan baik. Sesuai  dengan  data  SEM-EDX  pada  Gambar  2,  partikel emas  pada  bijih  emas  asal  Pesawaran  ini  memiliki ukuran  <20  µm  sedangkan  penggerusan  hanya  sampai ukuran lolos 74 µm

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Dalam rentang kondisi eksperimen yang digunakan pada studi  ini,  pelindian  bijih  emas  asal  Pesawaran  dengan menggunakan  larutan  sianida  menghasilkan  persen ekstraksi  maksimal  sebesar  83,33%.  Persen  ekstraksi tersebut  diperoleh  dari  percobaan  dengan  konsentrasi NaCN  sebesar  1000  ppm,  persen  padatan  40%  dan ukuran butiran lolos 200 mesh.
Peningkatan  konsentrasi  sianida  akan  meningkatkan persen ekstraksi emas dan juga laju pelindian bijih emas.
Pada  variasi  ukuran  butiran,  didapatkan  informasi bahwa  semakin  kecil  ukuran  butiran,  maka  persen ekstraksi emas akan semakin meningkat
Peningkatan persen  padatan sampai dengan  40% tidak menyebabkan  penurunan  persen  ekstraksi,  namun Ketika persen padatan ditingkatkan menjadi 50 % terjadi penurunan  persen  ekstraksi.  Hal  ini  terjadi  mungkin karena  peningkatkan  viskositas  larutan  yang  signifikan terjadi pada larutan dengan persen padatan 50%, yang menyebabkan  laju  ekstraksi  dikontrol  oleh  laju  difusi massa partikel sianida kedalam partikel bijih emas.

## Konflik Kepentingan
Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan pada penelitian ini.

## Penghargaan
Penulis  menyampaikan  terimakasih  kepada  Direktorat Riset  dan  Pengabdian  Masyarakat,  Direktorat  Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek/BRIN yang  telah  membiayai  penuh  penelitian  ini,  sesuai dengan kontrak penelitian No. 009/SP2H/LT/DRPM/2020.  Penulis  juga  mengucapkan terimakasih kepada PT. Lampung Kencana Cikantor yang sudah bersedia memberikan sampel bijih emas.

## Pustaka
[1] R.  K.  Asamoah,  “EDTA -enhanced  cyanidation  of  refractory  bio- oxidised flotation gold concentrates,” Hydrometallurgy , 2020, doi: 10.1016/j.hydromet.2020.105312.
[2] T. O. Nunan et al. , “Improvements in gold ore cyanidation by pre -
oxidation  with  hydrogen  peroxide,” Miner.  Eng. ,  2017,  doi:
10.1016/j.mineng.2017.01.006.
[3] M. Tanriverdi, H. Mordoǧan, and Ü. Ipekoǧlu, “Leaching of OvacIk gold  ore  with  cyanide,  thiourea  and  thiosulphate,” Miner.  Eng. , 2005, doi: 10.1016/j.mineng.2004.06.012.
[4] M. E. Wadsworth, X. Zhu, J. S. Thompson, and C. J. Pereira, “Gold dissolution  and  activation  in  cyanide  solution:  Kinetics  and mechanism,” Hydrometallurgy ,  2000,  doi:  10.1016/S0304- 386X(00)00084-0.
[5] S. Yu et al. , “Ultrasound -assisted cyanide extraction of gold from gold  concentrate  at  low  temperature,” Ultrason.  Sonochem. , 2020, doi: 10.1016/j.ultsonch.2020.105039.
[6] F.  Bisceglie,  D.  Civati,  B.  Bonati,  and  F.  D.  Faraci,  “Reduction  of potassium cyanide usage in a consolidated industrial process for gold recovery from wastes and scraps,” J. Clean. Prod. , 2017, doi: 10.1016/j.jclepro.2016.11.103.
[7] M. A. Mamelkina et al. , “Treatment of mining wastewater polluted with cyanide by coagulation process es: A mechanistic study,” Sep.
Purif. Technol. , 2020, doi: 10.1016/j.seppur.2019.116345.
[8] M. Aazami, G. T. Lapidus, and A. Azadeh, “The effect of solution parameters on the  thiosulfate  leaching  of  Zarshouran  refractory gold ore,” Int. J. Miner. Process. , 2014, doi: 10.1016/j.minpro.2014.08.001.
[9] I. Chandra and M. I. Jeffrey, “An electrochemical study of the effect of additives and electrolyte on the dissolution of gold in thiosulfate solutions,” Hydrometallurgy , 2004, doi: 10.1016/j.hydromet.2003.12.002. [10] O. Sitando, X. Dai, G. Senanayake, A. N. Nikoloski, and P. Breuer, “A fundamental study of gold leaching in a
thiosulfate ‑ oxygen ‑ copper  system  in  the  presence  of  activated
carbon,” Hydrometallurgy , 2020, doi: 10.1016/j.hydromet.2019.105232. [11] H . Zhang, C. A. Jeffery, and M. I. Jeffrey, “Ion exchange recovery of gold  from  iodine- iodide  solutions,” Hydrometallurgy ,  2012,  doi: 10.1016/j.hydromet.2012.05.007.
[12] S. S. Konyratbekova, A. Baikonurova, G. A. Ussoltseva, C. Erust, and A. Akcil, “Thermo dynamic and kinetic of iodine-iodide leaching in gold hydrometallurgy,” Trans. Nonferrous Met. Soc. China (English Ed. , 2015, doi: 10.1016/S1003-6326(15)63980-2.
[13] K.  S.  Pak,  T.  A.  Zhang,  C.  S.  Kim,  and  G.  H.  Kim,  “Research  on chlorination  leaching  of  pressure-oxidized  refractory  gold concentrate,” Hydrometallurgy , 2020, doi: 10.1016/j.hydromet.2020.105325. [14] F. R. Mufakhir, J. M. Sinaga, S. Oediyani, and W. Astuti, “Pelarutan Emas  pada  Pelindian  Konsentrat  Emas  Hasil  Roasting Menggunakan  Reagen  Tiosi anat,” J.  Rekayasa  Proses ,  2019,  doi:
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology
J. Sci. Appl. Tech. vol. 4 (2), 2020, pp. 103-109 | 109
Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
10.22146/jrekpros.41519.
[15] E. A. Oraby and J. J. Eksteen, “The leaching of gold, silver and their alloys in alkaline glycine-peroxide solutions and their adsorption
on carbon,” Hydrometallurgy , 2015, doi:
10.1016/j.hydromet.2014.12.015.
[16] J.  Marsden,  I.  House,”The  chemistry  of  gold  extraction”  SME. 2006.
[17] F. R. Mufakhir et al. , “Characterization of gold ore from Tanggamus mine Lampung Province,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. , vol. 478, no. 1, 2019, doi: 10.1088/1757-899X/478/1/012018.
[18] C handra, “Studi Pemanfaatan Biopolimer Ekstrak Kayu sebagai Zat Aditif  Pada  Sianidasi  untuk  peningkatan  recovery  pengolahan emas  di  tambang  emas  Antam  Pongkor”  M.S.  thesis,  Rekayasa
Pertambangan,  Institut  Teknologi  Bandung,  Bandung,  Indonesia,
2013.
[19] S. Aminah , “Studi pengaruh penambahan biopolimer ekstrak kayu terhadap  performa  sianidasi  dan  adsorpsi  emas  pada  proses sianidasi  carbon  in  leach  (CIL) ”  M.S.  thesis,  Rekayasa
Pertambangan,  Institut  Teknologi  Bandung,  Bandung,  Indonesia, 2016.
[20] O.  Levenspiel.  Chemical  Reaction  Engineering.  Industrial  & Engineering Chemistry Research, 1999.
[21] M.  I.  Jeffrey,  P.  L.  Breu er,  and W.  L.  Choo,  “A  kinetic  study  that compares  the  leaching  of  gold  in  the  cyanide,  thiosulfate,  and chloride systems,” Metall. Mater. Trans. B Process Metall. Mater. Process. Sci. , 2001, doi: 10.1007/s11663-001-0086-7.